— 1325 — 

 acidula aveva diversa densitò. Il Thoma non accenna pe- 

 rò all' influenza che la diversa qualità del ferro può avere 

 sulla quantità di idrogeno restituito. Ora apposite espe- 

 rienze ci provano, che varii campioni di ferro si compor- 

 tano in modo assai differente. Già il Cailletet (') aveva no- 

 tato che, mentre il ferro elettrolitico contiene volumi 

 enormi di idrogeno, quando sia poi privato del gas per 

 mezzo del riscaldamento e posto come catodo in un vol- 

 tametro, non è più capace di riassorbirne. Non avendo a 

 nostra disposizione una pompa di Sprengel, ci siamo limi- 

 tati a misurare il volume di idrogeno, restituito dall'unità 

 di superficie di varie qualità di ferro, quando sia posto in 

 una campanina con acqua, o con mercurio, o con pe- 

 trolio : quest'ultimo liquido si presta meglio degli altri, 

 perchè bagna il ferro, ma non lo arrugginisce e non scio- 

 glie quantità sensibile di idrogeno. II ferro elettrolitico 

 non diede alcuno sviluppo ; un filo di ferro molto sottile, 

 ed eguale a quello che ci servi nelle esperienze sulla tena- 

 cità che descriveremo in seguito, ci diede sviluppo note- 

 vole di idrogeno: maggiore ancora ce ne diede un filo del 

 commercio grosso poco più di mezzo millimetro e moltis- 

 simo i chiodini, di cui abbiamo precedentemente parlato. 

 Crediamo inutile dare dei numeri, non potendo specificare 

 le qualità del ferro. 



Per avere un'idea della quantità di idrogeno assorbita 

 dal ferro usato come catodo, si confrontò, la quantità di 

 idrogeno sviluppata nel medesimo tempo in due voltame- 

 tri a soluzione alcalina, percorsi dalla stessa corrente, che 

 aveva l'intensità media di 0,0002 Ampère. Gli anodi era- 

 no di platino, e dei catodi l'uno era di ferro, e l'altro di 

 platino. Si trovò che quel filo di ferro, su cui abbiamo fat- 

 te le esperienze di tenacità, assorbe in 26 ore circa due 



(1) Sur le fer hydrogèné. — C. R. 80, p. 321 (1875). 



